1903. No. 8. 
MINERALBILDUNG IN SILIKATSCHMELZLÖSUNGEN. 
1.50-Ca- Al, -Silikat. 
hans No. |% 42,0,| Ca: Al, | 
CXXXVII | 270 0.45 | 0.997 : 0.003 | Akermanit. Grosse Krystalle 
CXC] 334 3.17 |0.968 :0.032| » Etwas Glas | Kleinere 
381 3851 4.99 |0.95 :0.05 » Etwas Glas } Krystalle 
CXC 335 7.13 |0.92 :0.08 |Glas mit etwas Åkermanit 
CLXXXVIII | 337 12.2300 KOR OE OM Reines Glas, 
CLXXXVI | 339 104107726022 ohne Aus- 
CLXXXIV | 341 21.00 |O7I :0.29 sonderung. 
CLXXXIII | 342 23.39 10.67 :0.33 |Glas mit winzigen, spärlichen 
Anorthitkrystallen. 
Auch haben wir 
ein Paar Proben von 1.25 und 1.20-Silikat. 
1.25- und 1.20-Silikat. 
| No. 520, | 42,03 Cab MgO 
1.25 Sil| 345 | 42.6 | 0.7 fro 14.7 lÂkermanit (spåter Olivin) 
1.20 » | 346 | 45.5 | 20.012576 | 1.1 Glas mit ca. 25 % Anorthit 
1.00- Ca- Al, - Silikat. 
beg | Ne |%Ar,0,| Ce; Al, 
CCXXXI| 3472 6.99 | 0.94: 0.06 |) Melilith mit etwas 
6 349? 9.84 | 0.91 : 0.09 Glas (mindestens 
12 350? 12.38 | 0.88 : 0.12 |) ein Drittel Glas). 
RE Aue 14.64 | 0.86: 0.14 | Melilith; etwas Glas. 
4 352 18.47 | 0.81: 0.19 | Glas mit ca. 5 % Melil., in 
winzigen Krystallen. 
3 353 21.63 | 0.77 : 0.23 | Glas mit ca, 2%0 Anorthit pees 
cleine 
2 354 23.00 0.75 : 0.25 » ROBE » her 
10 355 25.44 0.71 : 0.29 EE stalle 
II 356 28.34 | 0.67 :0.33 | » » -10- » y Zum Teil 
ossere 
CXCII 357 31.94 | 0.60:040 | » » -20- » \ Krystalle 
XII 358 33.39 | 0.56 : 0.44 | 60—8090 Anorthit; Rest Glas 
1 No. 38 (385), wo 
später als Âkermanit auch ein ganz wenig Augit(?) ausgeschieden 
ist, führt ziemlich viel Mg, nämlich ıCa: 0.44 Mg; in den anderen ist dagegen die 
Mg-Menge ganz niedrig, 
2 In diesen Ca-reichen Orthosilikatschmelzen ist in ganz geringer Menge auch ein anderes, 
nicht bestimmbares Mineral auskrystallisiert (s. S. 65). 
